1044 Sitzung der physikalisch -mathematischen Clas.se vom 8. December. 



Diese Tabelle sei an dem Theilversuch 6 erläutert. 



Bei Beginn desselben betrug die Menge der Flüssigkeit, wie 

 erwähnt, nur noch 25" mit einem Gehalt von 2 m . s 4 in i rc , der im 

 Laufe des Versuchs auf 2 m ?$6 stieg. Es hatten sich also während 

 dieses Theilversuebs im Ganzen 4"' s H 2 0., aus 2 3 'V ( > Wasserstoff ge- 

 bildet, d.h. nur 11.1 Procent der berechneten Menge, während in 

 dem ersten Versuchsabschnitt 73.9 Procent entstanden waren. Im 

 Ganzen hatten sich im Laufe des Versuchs aus IÖ5 C . C 6 Wasserstoff 

 8 1 '"^44 Wasserstoffhyperoxyd — hier ist das Hyperoxyd hinzu ge- 

 rechnet, das in den zur Analyse verbrauchten 5''' Flüssigkeit enthalten 

 war 32.2 Procent der theoretischen Menge gebildet. 



Wenn der Gehalt der Flüssigkeit an Wasserstoffhyperoxyd in 

 noch länger fortgesetzten Versuchen auf 2™ s 6i in i '' 1 gestiegen ist, 

 tritt eine weitere Vermehrung nicht ein, und dieser Gehalt 

 bleibt dann nahezu constant, so dass es den Anschein gewinnt, als 

 ob nunmehr der Wasserstoff direct in Wasser übergehe. Dies ist 

 jedoch nicht der Fall; es wird thatsächlich immer noch Wasserstoff- 

 hyperoxyd neu gebildet, denn, wenn man die Zufuhr der Luft unter- 

 bricht, beginnt seine Menge sofort abzunehmen. Eine Vermehrung 

 über die angegebene Höhe bei Zutritt der Luft rindet nur deshalb 

 nicht statt, weil alsdann genau SO viel reducirt als neu gebildet 

 wird. 



Wendet man in länger dauernden Versuchsn nicht amalgamirten 

 Gold-, sondern amalgamirten Silberdraht an. so wird das Wasser^ 

 stoffhyperoxyd etwas rascher zu Wasser reducirt, so dass es schon 

 dann sich zu vermehren aufhört; sobald 0.212 Procent indem Elek- 

 trolyten enthalten sind. 2 



Bei Anwendung nicht amalgamirter Edelmetalldrähte tritt die 

 Reduction des Wasserstoffhyperoxyds noch weit früher und energi- 

 scher ein, so dass weit geringere Mengen desselben erhalten werden. 

 So erzielte man selbst in Versuchen von kurzer Dauer bei Anwen- 

 dung einer negativen Elektrode von: 



1 Dieser Maximalgehalt an Wasserstoffhvperoxvd wurde nur in besonders gut 

 gelungenen Versuchen erreicht, namentlich dann. wem. die Oberfläche des Gold- 

 drahts unmittelbar vorher sein- sorgfältig amalgamirt worden war. Häufig erreicht 

 man nur einen Maximalgehalt von 0.24 Procent (2™ g 4 in 1"). 



2 Bei Anwendung von amalgamirten) Kupferdraht erreicht der Procentgehalt an 

 Wasserstoffhyperoxyd sogar nur die Höhe, von 0.040 Procent., da sich das Kupfer 

 dann leicht löst und 7.11 dessen Wiederausfallima aller Wasserstoff verbraucht wird. 



